( 3i5 ) 

 avec 111 blanchciir du platine non poli, c'cst-u-dire lorsque Ic fer 

 ne prcscntait aucune trace d'oxidation. 



Le fer, ainsi Iraite par le gaz ainmooiacal , devient blanc, oas- 

 saiit et menie friable, plus leger, moins alterable li I'air et dans 

 I'eau que le fer ordinaire. II a conserve sa facile solubilite dans 

 les acides , et sa vertu magnetique. La densite de ce metal est 

 quclquefois reduite a 5. 



M. Despretz explique ces resultats comme M. Ampere, et pour 

 voir jusqu'a quel point la densite et la cohesion d'un metal pur 

 peuvcnt etre alterees par son union momectanee avec un gaz, il 

 a oxide du fer en le chauffant au rouge dans la vapeur d'eau , et 

 11 I'a ramene completenient a I'etat melallique par le gaz hydro- 

 gene pur, a une temperature trop pen elevee pour en operer 

 la fusion. Sa force de cohesion etait extremement affaiblie , 

 et sa densite reduite a 6,18, tandis que celle du fer pur est 

 de 7,79. 



Pour savoir quelle maliere setrouvait conlenue dans le fer 

 amnionic , M. Despretz a decompose 7,094 gr. de ce fer par I'hy- 

 drogetie pur; il a obtenu 6,585 gr. de fer pur, et il ne s'est de- 

 gage que o,o5 gr. de vapeur d'eau ; d'autres fois il s'en degageait 

 encore moins; mais on acquit la certitude qu'il se degageait aussi 

 de I'ammoniaque. Le fer ammonie, mis dans un flacon bouche, 

 avec un melange d'eau ct d'acide surfurique purge d'air, a dcgage 

 jusqu'a 6 pour lood'azote, outre I'hydrogene provenantde la de- 

 composition de I'eau; et il faut remarquer ici que le volume de 

 i-es deux gaz reunis est moindre que le volume de I'hydrogene 

 qn'on obtient avec le meme poids de fer pur : preuve qu'il s'est 

 forme de I'ammoniaque avec une portion de Tazole du fer am- 

 nionic et une portion de I'hydrogene de I'eau , et en etfet on re- 

 trouve rammoniaque dans la dissolution. II suit de la que ce n'est 

 ui de I'hydrogene, ni de I'ammoniaque, qui se trouve absorbe 

 par le fer, mais bien de I'azote. 



Le cuivre est encore plus altere que le fer, dans ses proprietes 

 physiques; sa densile diminue parfois jusqu'a 5,5, c'est-;'i-dire 

 deplus d'un tiers. 11 devient plus poreux, plus ocailleux; il est gris, 

 jaune, vcrdatre, orange, rose , pourpre, selon les circonslances : 

 il prend toujours un aspect nacre rt cristallin. Mais il ne retient 

 quo pen d'une nialiere rlrangere, qui ne pent eire que de I'azote. 



